Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-106 (Year: 1998, Number: 106)
Era: 1990-2004
Section: a 14/1998. (XI. 27.) GM rendeletben foglaltak alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy azok a Gázpalack
Paragraph Index: 209

b) a legalább 99,5%-os alumínium és egyéb alumíniumötvözetek, feltéve, ha megfelel a 4.1.2.2. pontban előírt — az V. fejezet 7. pontja szerint végzendő — korróziós vizsgálat követelményeinek, valamint ezen Szabályzat összes többi feltételének, és a Felügyelettől a hegesztett palackok gyártására engedélyt kapott. 2.1.2. Az alumíniumötvözetekből készült palackot a hegesztések befejezése után (beleértve a hegesztett tartozékokat is), de még a víznyomáspróba előtt, hőkezelni kell. 2.2. Hőkezelésre és alakításra vonatkozó követelmények 2.2.1. Nemesíthető ötvözetek Részletesen meg kell határozni a homogenizálás és a mesterséges öregítés hőmérsékletét és időtartamát, valamint a hűtőközeget. 2.2.2. Nem nemesíthető ötvözetek Pontosan meg kell adni az alakítási technológiát (sajtolás, vasalás, vállbehúzás stb.) Stabilizáló hőkezelést kell alkalmazni — megadott hőmérsékleten és hőntartási idő alatt —, kivéve, ha már az alakítás során a hőmérséklet meghaladta a 400 ˚C-t. 2.2.3. Hőkezelési hőmérséklet határok A hőkezelés során a megadott jellemzőket a következő határokon belül kell tartani: — homogenizálás hőmérséklete: ± 10 ˚C — a mesterséges öregítés hőmérséklete: ± 10 ˚C — a stabilizáló hőmérséklet: ± 10 ˚C — a hőntartás időtartama: ± 10%. 2.3. A nyomástartó részek méretezése 2.3.1. Méretezésnél a szavatolt minimális folyáshatár nem lehet nagyobb, mint a szavatolt minimális szakítószilárdság 0,85-szöröse (Re < 0,85 Rm), bármilyen alumíniumötvözet esetén. 2.3.2. A hengeres köpeny falvastagsága nem lehet kisebb a következő összefüggéssel számított értéknél: 2.3.2.1. hosszvarrat nélküli palackoknál: a = Ph× D 20× R e 4 ⁄ 3 + Ph (mm), 2.3.2.2. hosszvarrattal rendelkező palackoknál: a = Ph× D 20× R e 4 ⁄ 3 Z+ Ph (mm), ahol — Z = 0,9, ha a radiográfiai vizsgálattal gépenként 1 db palackot vizsgálnak meg minden műszak kezdetén és 1 db palackot a műszak végén, — Z = 0,95, ha a radiográfiai vizsgálattal a gyártott palackok szúrópróbaszerűen kiválasztott 10%-át vizsgálják meg, — Z = 1, azoknál a palackoknál, amelyeknek csak egy körvarrata van a vállrészen, és a radiográfiai vizsgálattal gépenként 1 db palackot vizsgálnak meg minden műszak kezdetén és 1 db palackot a műszak végén. 2.3.3. A köpeny falának a legvékonyabb részen a következő vastagságúnak kell lennie, amennyiben az előző összefüggésből kisebb érték adódik: — legalább 1,5 mm, ha a tartály átmérője 50 mm-nél kisebb; között van; — legalább 3 mm, ha a tartály átmérője 150 mm-nél nagyobb. 2.3.4. A palackfenekek méretei és méretezése (a VI. fejezet

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2eebbe714d39ba2d36501d36b733490bac312f11/dokumentumok/3059594ac203937a2a3e3d2de80209157e3b384e/letoltes